Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



245 



A 



Sorten von Hanf oder Flachs durch schwefelsaures Anilin fast gar nicht 

 oder nur schwach gelblich gefarbt werden, nehmen alle Jutesorten, 

 selbst die besten, weiBesten, mit dem genannten Reagens behandelt, 

 alsbald eine intensiv goldgelbe bis orangegelbe Farbe an 1 ). 



Alle Jutesorten werden durch Jodlosung goldgelb gefarbt. Auf 

 Zusatz von Schwefelsaure wird die Farbung dunkler gelb, bis braun. 

 An einzelnen Stellen, besonders an den Enden, farbt sich die Faser 

 etwas blaulich griin. Wird die Jute 

 mit verdiinnter Chroms'aure oder mit 

 Kalilauge vorbehandelt, so nimmt sie 

 durch Jod und Schwefelsaure eine schone 

 blaue Farbe an. Kupferoxydammoniak 

 farbt die unveranderte Jutefaser blaulich 

 und bringt sie zur schwachen Quellung. 

 Wird hingegen die Faser so behandelt, 

 daC sie durch Jod und Schwefelsaure 

 geblaut werden wtirde, so wird sie 

 durch Kupferoxydammoniak nach star- 

 ker Aufquellung ohne Ruckstand in 

 Losung gebracht. 



In einem Gemisch von Eisenchlorid 

 und Ferrizyankalium nimmt die Jutefaser 

 nach Cross und Bevan eine tief indigo- 

 blaue Farbe an 2 ). 



Im gebleichten Zustande zeigt die 

 Jute alle mikrochemischen Eigenschaften 

 der reinen Zellulose. 



Fig. 56. Vergr. 400. A Bruchstiicke iso- 

 lierter Bastzellen aus der Jutefaser. a a 

 naturliche EnHen. sz Zellwand. II Lumen 

 der Zelle. B Quersclinitt durch die Jutefaser. 



Mikroskopische Kennzeichen. 

 Nach mehrfachen mifigluckten von 



Schacht, Seubert, Grothe u. a. zwischen 1853 und '1867 angestellten 

 Versuchen 3 ), die Jutefaser mikroskopisch zu charakterisieren, ist es mir 

 gelungen, jene morphologischen und mikrochemischen Kennzeichen dieses 

 inzwischen so wichtig gewordenen Spinnstoffes ausfindig zu machen, 

 welche es ermuglichen, die Jutefaser von alien anderen Fasern mit Sicher- 

 heit zu unterscheiden 4 ). Diejenigen, welche wie v. Hohnel, Vetillard, 



1) IJber den Grad der Verholzung der Jute, nach dem Grafeschen Verfahren 

 ermittelt, s. oben p. 44. 



2) Dieselbe Berlinerblaureaktion hat R. Haller (Farber-Zeitung 1915, p. 157, 

 173; 1919, p. 29) auch fur die auf Malta gebaute Kakhibaumwolle konstatiert. 



3) S. hieriiber die erste Auflage dieses Werkes p. 397. 



4) >Ausland 1869 und Mikrosk. Unters. 1872, p. 27. 



